114 



Los postes núm. 1 se emplean en las circunstancias ordinarias. Pa- 

 ra las travesías de las carreteras ó de una via cualquiera en general se 

 hace uso de los que llevan el núm. 4, intercalando entre estos y los del 

 núm. 1 los de los números 2 y 5. Los del núm. 5 sirven para colocar 

 en ellos los tensores; y en las curvas y en lodos los cambios de direc- 

 ción se hace uso de los números 5, 6 y 7, que tienen al efecto rigidez 

 suficiente. 



Hanse puesto en obra estos postes preparando una parte por el mé- 

 todo áeBoucherie, impregnándolos de sulfato de cobre cuando todavía con- 

 servaban toda la savia, y otros en su estado natural, carbonizando tan solo 

 la superficie de la parte enterrada, á fin de comparar su respectiva du- 

 ración. Habiendo comenzado este esperimento comparativo en 1850, no 

 es posible hasta ahora deducir, en vista de los hechos, si conviene fijar 

 como regla general la previa preparación; pero en Francia considéranse 

 ya decisivos los resultados obtenidos, y se cree ventajosa tal opera- 

 ción. 



Se ha ejecutado esta en Bélgica administrativamente, porque no de 

 otra manera se habrían realizado los esperimentos de un modo conve- 

 niente. Estableciéronse para llevarlos á cabo tres grandes depósitos en 

 Hasselt, Lovaina y Braine, y en cada uno se adoptaron las disposicio- 

 nes oportunas, siguiendo el método ensayado en Liancoiirt en Francia. 

 La inyección del sulfato de cobre disuelto en agua en la razón de 1 á 80, 

 se ha hecho por los raigales á favor de conos de plomo adaptados á ellos, 

 colocando verticalmente los postes mas cortos é inclinados los demás, con 

 el fin de no tener que construir un andamiaje ó castillejo muy alto , y 

 para evitar también maniobras difíciles y peligrosas. 



De estos esperimentos hechos en grande escala, y por lo mismo de 

 suma importancia, resulta que las maderas preparadas en Hassell ab- 

 sorvieron 10 kilogramos de sulfato de cobre por cada metro cúbico, al 

 paso que la absorción de las preparadas en Lovaina y Braine fue res- 

 pectivamente de 5,3 kilogramos y de 8,8 kilogramos por igual unidad. 

 Tan notables diferencias proceden á la vez de la calidad de las maderas 

 y del tiempo trascurrido entre la corta y la preparación, apareciendo la 

 máxima cantidad de sulfato de cobre absorvida cabalmente en Hassell, 



